134 
A. E. ФЕРСМАНЪ. 
Передъ паяльной трубкой минералъ сплавляется спокойно въ желтоватый, слегка 
пузыристый, просвѣчивающій шарикъ. Плавкость — З х / 2 . Послѣ прокаливанія при красно¬ 
калильномъ жарѣ онъ становится настолько твердымъ, что царапаетъ стекло (тв. > 5). 
Цвѣтъ минерала — бѣлый съ желтоватымъ или розоватымъ оттѣнкомъ. 
Оптическія свойства. 
Цѣлый рядъ шлифовъ, заказанныхъ у Krantz’a, далъ возможность выяснить оптиче¬ 
скій характеръ этого минерала. Среди безпорядочно разбросанныхъ зеренъ кальцита лежатъ 
волокна и пленки ß -палыгорскита. Нѣкоторыя зерна совершенно обернуты и обволокнуты 
со всѣхъ сторонъ. Ясно, что палыгорскитъ образовался позднѣе и постепенно вытѣснялъ 
кальцитъ. Минералъ становится особенно ясно виднымъ, если вставить кварцевую пластинку 
teinte sensible, при этомъ кальцитъ почти не мѣняетъ своего сѣраго цвѣта высшаго порядка, 
а налыгорскитъ окрашивается въ яркожелтый или синій цвѣтъ. 
По своимъ оптическимъ свойствамъ минералъ тождественъ съ образцами изъ другихъ 
мѣсторожденій. 
Для количественнаго анализа вещество тщательно отбиралось отъ постороннихъ при¬ 
мѣсей ; тѣмъ не менѣе не удалось избѣжать присутствія нѣкотораго количества карбоната 
кальція. Для анализа минералъ разлагался крѣпкой сѣрной кислотой. 
Результаты опредѣленій сведены въ слѣдующей таблицѣ: 
1-ый анализъ. 
2-ой анализъ. 
XIY. 
Среднее. 
Si0 2 . 
.... 55,48 
55,67 
55,57 
А1А . 
.... 12,68 
12,59 
12,63 
MgO . 
.... 9,87 
9,63 
9,75 
CaO . 
.... 0,15 
0,14 
0,15 
FeO . . . . 
— 
0,43 
CO,. 
— 
0,16 
H 2 0 ниже 110° С. . 
— 
9,10 
Н 2 0 выше 110° С. 
* • • • 
— 
12,34 
Сумма. 
.... — 
— 
100,13 
Навѣска . . . . 
.... 1,0437 
0,8670 
Закись желѣза опредѣлялась по способу Pebal-Doelter’a, причемъ получены были слѣдующія цифры: 
0,44; 0,45; 0,41; О,43°/ 0 FeO (Навѣски около 1 gr.). Изъ этихъ опредѣленій выяснилось, что желѣзо входитъ въ 
составъ изслѣдуемаго минерала исключительно вендѣ .закиси. 
Цѣлый рядъ опредѣленій былъ сдѣланъ для выясненія характера воды. 
Потеря при прокаливаніи выражалась цифрами: 21,14; 21,15; 21,19%. 
Количество воды, поглощенной трубками съ хлористымъ кальціемъ при прокаливаніи минерала, равнялось: 
Навѣска 
» 
» 
— 0,5139 — колич. воды — 21,45% 
— 0,5466— » » —21,43% 
— 0,5723— » » —21,44% 
» 
